KAJIAN AWAL SIFAT OPTIK GRAPHENE OXIDE BERBAHAN DASAR ARANG TONGKOL JAGUNG YANG DISINTESIS  DENGAN METODE LIQUID PHASE EXFOLIATION (LPE)
Yuditha Ignasia Bete, Minsyahril Bukit, Albert Zicko Johannes dan Redi K. Pingak Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl.Adi Sucipto-Penfui Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85148, Indonesia E-mail: yudithchia17@gmail.com

## Abstrak
Telah  dilakukan  penelitian  tentang  kajian  awal  sifat  optik   Graphene  Oxide    berbahan  dasar  arang tongkol jagung yang disintesis dengan metode Liquid Phase Exfoliation  (LPE). Penelitian ini bertujuan mengetahui  pengaruh  variasi  massa  karbon  tongkol  jagung  dengan  variasi  1  gram;  1,5  gram;  2 gram, pengaruh perlakuan blender, ultrasonikasi, dan blender + ultrasonikasi terhadap nilai absorbansi UV-Vis Graphene Oxide hasil sintesis. Karbon tongkol jagung yang dibakar dihaluskan sampai menjadi serbuk, disintesis dengan bantuan blender, ultrasonifikasi dan blender + ultrasonifikasi selama 3 jam, didiamkan selama satu malam, kemudian diencerkan dengan menggunakan pelarut aquades. Selanjutnya hasil sintesis tersebut  dikarakterisasi  menggunakan  Spektrometer  UV-Vis  double  beam  untuk  mendapatkan  spektrum absorbansinya.  Berdasarkan  hasil  analisis  spektrum  absorbansi  pada  masing  –  masing  variasi  massa, pada  perlakuan  ultrasonifikasi  nilai  absorbansi  meningkat  secara  linear  seiring  bertambahnya  massa. Nilai absorbansi untuk variasi massa 1 gram, 1,5 gram dan 2 gram secara berturut-turut diperoleh sebesar 1,710  ;  2,071  ;  1,483  untuk  perlakuan  blender,  1,478  ;  1,571;  1,588  untuk  perlakuan  ultasonikasi,  dan 1,574  ;  1,450  ;  1,547  untuk  perlakuan  blender+ultrasonikasi.  Dengan  metode  Liquid  Phase  Exfolition diperoleh nilai absorbansi maksimum pada perlakuan blender massa 1,5 gram dengan nilai 2,071 dan nilai absorbansi minimum diperoleh pada perlakuan dengan blender + ultrasonifikasi massa 1,5 gram dengan nilai 1,450. Berdasarkan nilai absorbansi tersebut larutan sampel hasil sintesis termasuk Graphene Oxide. Kata-kata kunci: Graphene Oxide, LPE, Spektrum absorbansi, Spektrofotometer UV –Vis, Tongkol jagung.

## Abstract
We  conducted  a  preliminary  study  of  optical  properties  of  Graphene  Oxide  (GO)  synthesized  from corncob using the Liquid Phase Exfoliation (LPE) method. The aim of this work is to investigate the effects of varying corncob mass (1 gr; 1,5 gr; 2 gr) and varying treatments including blender, ultrasonification, and blender + ultrasonification on the UV-Vis spectrum of Graphene Oxide synthesized from the corncob. The  corncobs  that  have  been  burned  were  powdered,  synthesized  using  blender,  ultrasonification  and blender + ultrasonification for 3 hours, left overnight, and then diluted using aquades. Then, the synthesis results  were  characterized  using  UV-Vis  double  beam  spectrophotometer.  From  the  analysis  of  the absorption spectrum, the absoption values from ultrasonification treatments, the absorption values were linearly proportional to the mass. Absorption values for mass variation of  1 gram, 1,5 gram and 2 gram were 1,710 ; 2,071 ; 1,483 using blender treatment, 1,478 ; 1,571; 1,588 using ultrasonification treatment, and 1,574 ; 1,450 ; 1,547 using blender+ultrasonification treatment. With Liquid Phase Exfoliation, the maximum  value  of  absorbance  was  found  at  1,5 gram  mass  variation  using  blender  treatment,  with  the value  being  2,071  and  the  minimum  value  of  the  was  found  when  using  blender  +  ultrasonification treatment  at  1,5  gram  mass  variation,  with  the  minimun  value  being  1,450.  From the  absoption  values, Graphene Oxide has been succesfully sinthesized from the corncob.
Key words: Graphene Oxide, LPE, Absorption Spectrum, UV–Vis Spectrophotometer, Corncob.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang  dengan  pesat  melahirkan inovasi material- material kimia terbarukan yang  memiliki  potensi  aplikasi  di  berbagai bidang  disiplin  ilmu.  Salah  satu  ilmu pengetahuan  yang  sedang  berkembang dengan  sangat  pesat  adalah  nanosains.
Kajian penting nanosains adalah nanoteknologi. Dalam bidang nanoteknologi  salah  satu  material  kimia yang banyak menarik perhatian para peneliti adalah grafena. Graphene merupakan salah satu  jenis  material  nano  berbahan  dasar karbon,  memiliki  sifat  kelistrikan,  termal, optik  dan  mekanik  yang  luar  biasa  [1-6] yang  digunakan  dalam  berbagai  aplikasi seperti  pembuatan  kapasitor,  transistor, LED dan perangkat optoelektronik yang lain [7]. Graphene dapat  disintesis  dengan berbagai  metode  salah  satunya  adalah Liquid Phase Exfoliation (LPE).
Di NTT Salah satu daerah penghasil jagung  terbanyak  adalah  di  kabupaten Malaka  khususnya  Kecamatan  Kobalima. Tongkol  jagung  merupakan  salah  satu biomassa yang menjadi sumber karbon [8]. Tongkol  jagung  memiliki  kandungan senyawa  karbon  yang  cukup  tinggi,  yaitu lignin (6%), selulosa (41%) dan hemiselulosa (36%) yang cukup tinggi yang mengindikasikan  bahwa  tongkol  jagung berpotensi  sebagai  bahan  pembuat  arang aktif [9]. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman  pangan  biji-bijian  dari  keluarga rumput-rumputan  dan  merupakan  tanaman semusim.  Produksi  jagung  di  Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Meningkatnya  produksi  limbah  tongkol jagung  di  Indonesia  belum  dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan limbah tongkol  jagung  hanya  sebatas  digunakan sebagai  bahan  bakar,  sebagai  pakan  ternak dan  banyak  yang  terbuang  percuma sehingga berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan. Seiring dengan perkembangan IPTEK  tongkol jagung yang telah diproses menjadi  arang  melalui  proses  pembakaran dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  untuk pembuatan nanoteknologi khususnya dalam mensistesis graphene  oxide (GO).  Sintesis Graphene Oxide (GO) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti
penelitian yang dilakukan oleh [10] dengan grafit dari batang pensil 2B dengan metode Elektrolisis,  [11]  menggunakan  grafit  dari
batang  pensil  dengan  metode Liquid Sonification  Exfoliation (LSE)  dan  [12] menggunakan biomassa berupa sekam padi dengan menggunakan metode Liquid Phase Exfoliation (LPE).  Pada  penelitian  kali  ini penulis menggunakan metode Liquid Phase Exfoliation (LPE)  dimana graphene akan diperoleh  dalam  bentuk  larutan.  Pada penelitian  ini,  sifat Graphene yang  dikaji adalah  sifat  optik dengan  bahan  Dasar arang  tongkol  jagung  (Tabel  1)  yang disintesis  dengan  metode Liquid  Phase Exfoliation  ( LPE ) .

## LANDASAN TEORI
Graphene merupakan  salah  satu jenis material nano yang memiliki sifat unik dan memiliki banyak keunggulan, sehingga banyak  digunakan  dalam  berbagai  aplikasi seperti  pembuatan  kapasitor,  transistor, LED dan perangkat optoelektronik yang lain [7]. Graphene atau grafena adalah material baru tertipis, terkuat, dan terunggul di dunia saat ini yang terbentuk dari satu lapis atom karbon  yang  memiliki  struktur  hexagonal menyerupai sarang lebah. Lembaran graphene diikat oleh ikatan van der Waals dengan  jarak  antar  lembarnya  0,335  nm. Graphene memiliki jarak antar atom 0,142 nm  dan  diikat  oleh  ikatan  kovalen  [11]. Lembaran-lembaran graphene yang ditumpuk akan membentuk material berbasis karbon seperti graphite [13].
Graphene  oxide (GO)  merupakan senyawa  turunan graphene yang  memiliki karakteristik dan struktur yang mirip dengan graphene. Perbedaannya  pada graphene struktur  yang  terbentuk  planar,  sedangkan pada  GO  terdapat  lengkungan  karena hadirnya  gugus  oksigen  dalam  bentuk karboksil  dan  karbonil  di  dalamnya.  GO tersusun oleh lapisan tunggal yang berisikan oksigen  yang  tinggi  dari  pada graphene , dengan perbandingan atom C/O kurang dari 3,0 dan mendekati 2,0. Struktur GO secara sederhana  diasumsikan  sebagai  lembaran graphene yang  terikat  dengan  oksigen
dalam  bentuk  karboksil,  hidroksil,  atau kelompok epoksi [15].
Tabel 1. Komposisi Arang TongkoL Jagung Komponen % Kadar air 13,6 Karbon tetap (Fixed carbon) 83,6 Abu 2,7 Produktivitas arang (%) 33,1 Produktivitas fixed carbon (%) 28,0 Highher Heating Value(HHV) 32,0 Sumber : [16]

## METODE PENELITIAN
Alat yang digunakan adalah
Ultrasonic  Cleaner ,  Gelas  Ukur  50  ml,
Timbangan  Digital,  Blender,  Pipet  tetes, Gelas  Beker  250  ml,  Ayakan  325  mesh, Stopwatch, Spektrofotometer UV-Vis
double beam , Furnace (Tanur). Bahan yang digunakan  adalah Graphite dari  tongkol jagung  dengan  variasi  massa  1  gram;  1,5 gram;  2  gram,  Detergen  Daia  (  0,8  gram), Aquades, Air.
Metode  yang  digunakan  dalam sintesis  material  GO  pada  penelitian  ini adalah  metode Liquid  Phase  Exoliation (LPE). Metode LPE adalah  adalah metode sintesis graphene dalam fase cair menggunakan  surfaktan  yang  dilakukan dengan  mencampur  serbuk graphite ke dalam  larutan  surfaktan  anionik  (fungsi pembersih)  dan  didiamkan  selama    satu malam  agar  didapatkan  material graphene [15].  Pada  metode  LPE  dengan  surfaktan, pengelupasan graphene dapat diperoleh dari eksfoliasi graphite melalui  dispersi  kimia dilanjutkan dengan teknologi ultrasonifikasi.  Teknologi  surfaktan  dalam metode  ini  berfungsi  melemahkan  ikatan van  der  waals antar  lembaran graphene pada  material graphite sehingga  lembaran- lembaran graphene saling  terlepas.  Berkat peran dari surfaktan material graphite yang
terdiri dari banyak lembaran graphene dapat disintesis menjadi beberapa lembar graphene [13]. Proses    pembuatan    sampel  GO dapat    dilakukan    dengan  metode  LPE untuk tiga perlakuan blender, ultrasonifikasi, dan blender + ultrasonifikasi terhadap arang tongkol jagung.
Pembuatan  arang  tongkol  jagung dimulai  dengan  memotong  tongkol  jagung menjadi bagian- bagian kecil , dicuci untuk menghilangkan partikel-partikel kotor yang melekat  pada  permukaan  tongkol  jagung dan dikarbonisasi dalam furnace selama 28 menit  pada  suhu  350 o C.  Proses  tersebut menghasilkan  karbon  tongkol  jagung. Arang yang diperoleh didinginkan, dihaluskan  hingga  menjadi  serbuk  dan diayak dengan ayakan 325 mesh .
Setelah  diperoleh  serbuk  karbon tongkol  jagung  dilakukan  penimbangan serbuk  karbon  menggunakan  timbangan digital  sesuai  masing  –  masing  variasi massa,  detergen  sebanyak  0,8  gram, aquades  250  ml  ,  dicampur  dalam  gelas beker  secara  merata  lalu  disintesis  dengan blender,  ultrasonifikasi,  dan  blender  + ultrasonikasi  selama  3  jam.  Larutan  hasil sintesis  didiamkan  selama  semalam,  lalu diambil  larutan  paling  atas  menggunakan pipet  tetes.  Larutan  sampel  GO  yang diperoleh diambil sebanyak 4 ml kemudian diencerkan  menggunakan  pelarut    aquades sebanyak  50  ml  ,  sehingga  diperoleh konsentrasi sebanyak 8 % .
Pengenceran dilakukan agar sampel yang akan dikarakterisasi dengan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis Double  Beam menjadi  lebih  transparan sehingga radiasi UV- Vis yang ditembakkan dapat  melewati  sampel  tersebut.  Larutan sampel  GO  yang  diperoleh  dikarakterisasi sifat optik nya pada panjang gelombang 200 – 400 nm. Hasil output dari spektrofotometer  UV–Vis  berupa  grafik antara  absorbansi  dan  panjang  gelombang. Pada penelitian ini, sampel yang dikarakterisasi dengan UV-Vis yaitu sampel dengan variasi terhadap massa karbon yaitu
1 gram, 1,5 gram dan 2 gram  menggunakan metode LPE untuk tiga perlakuan.
Tabel 2. Data sampel untuk larutan pengencer aquades. No Nama Sampel Massa (gram) Metode Pengencer 1. MIBA 1 Blender Aquades 2. M1UA 1 Ultrasonifikasi Aquades 3. M1BUA 1 Blender + Ultrasonifikasi Aquades 4. M1,5BA 1,5 Blender Aquades 5. M1,5UA 1,5 Ultrasonifikasi Aquades 6. M1,5BUA 1,5 Blender + Ultrasonifikasi Aquades 7. M2BA 2 Blender + Aquades 8. M2UA 2 Ultrasonifikasi Aquades 9. M2BUA 2 Blender + Ultrasonifikasi Aquades HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil karakterisasi dengan spektrofotometer  UV-Vis  double  beam sampel GO dengan variasi  massa 1 gram ;
1,5 gram ; 2 gram dengan metode LPE pada perlakuan  blender,  ultrasonifikasi  dan blender  +  ultrasonifikasi  masing-masing ditunjukkan  pada  gambar  1.  Berdasarkan hasil  karakterisasi  sampel  hasil  sintesis termasuk GO. Karakter GO  pada penelitian ini berada pada rentang panjang gelombang 223 nm sampai 224 nm yang mana termasuk pada rentang panjang gelombang untuk GO 220  -  270  nm  dengan  karakter  GO pada penelitian ini termasuk graphene multilayer [6,7,12-15].
Pada Gambar 1.A merupakan hasil untuk  metode  LPE  dengan  perlakuan Blender dengan  variasi massa 1 gram, 1,5 gram dan 2 gram. Dapat dilihat pada grafik antara absorbansi terhadap panjang gelombang terdapat tiga puncak absorbansi pada  panjang  gelombang  223,00  nm  ; 223,00  nm;  224,00  nm  dengan  masing- masing  nilai  absorbansi  1,710  ;  2,071  ; 1,483 (gambar 1.D) . Nilai absorbansi yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  adanya penyerapan  radiasi  UV  oleh  partikel.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  variasi massa  grafit  dengan  perlakukan  Blender dapat  meningkatkan  jumlah  GO  yang dihasilkan dari eksfoliasi grafit tetapi ketika massa grafit terlalu banyak Blender semakin sulit membentuk GO. Gambar 1.B merupakan hasil untuk metode
LPE dengan perlakuan Ultrasonifikasi  dengan    variasi  massa  1 gram,  1,5  gram  dan  2  gram.    Tiga  puncak absorbansi  yang  teramati  berada  pada panjang  gelombang  yang  sama  223,00  nm dengan  masing-masing  nilai  absorbansi 1,478 ; 1,571 ; 1,588 (gambar 1.D). Hal ini mengindikasi bahwa pada variasi massa dan perlakuan  dengan  ultrasonifikai,  getaran yang  kuat  mampu  mengekfoliasi  grafit dengan  baik  sehingga  semakin  banyak massa  grafit  yang  digunakan  semakin banyak  material  grafit  yang  tereksfoliasi dan  GO yang diperoleh semakin banyak.
Hasil  untuk  metode  LPE  dengan
perlakuan Blender
dilanjutkan Ultrasonifikasi  dengan    variasi  massa  1 gram,  1,5  gram  dan  2  gram  dapat  dilihat pada  gambar  1.C.  Grafik  perbandingan spektrum  ini  memperlihatkan  puncak absorbansi  yang  sama  pada  posisi  panjang gelombang 223 nm dengan masing-masing nilai absorbansi 1,574 ; 1,450 ; 1,547.
Pengaruh variasi massa dan perlakuan  blender  setelah  ultrasonifikasi meningkatkan  jumlah  GO  untuk  massa  1 gram,  tetapi  menurunkan  jumlah  GO  pada massa  1,5  gram  dan  2  gram.  Hasil  ini memperkuat  hasil  dari  variasi  massa  dan perlakukan Blender yang dapat meningkatkan  jumlah  GO  hasil  eksfoliasi tetapi  ketika  massa  grafit  terlalu  banyak semakin sulit terbentuk GO.
Berdasarkan hasil  karakterisasi sampel hasil sintesis termasuk GO. Karakter GO  pada penelitian ini berada pada rentang panjang gelombang 223 nm sampai 224 nm yang  mana  termasuk  pada  rentang panjang gelombang untuk GO 220 - 270 nm dengan karakter  GO pada  penelitian  ini  termasuk graphene multilayer [6-7][12-15].
A B C D
Gambar 1.  Spektrum absorbansi: A) Perlakuan Blender  B) Perlakuan Ultrasonifikasi  C) Perlakuan Blender + Ultrasonifikasi. D) Grafik hubungan massa terhadap nilai absorbansi.
Pada  Gambar  1.A  merupakan  hasil  untuk metode  LPE  dengan  perlakuan  Blender dengan  variasi massa 1 gram, 1,5 gram dan 2  gram.  Dapat  dilihat  pada  grafik  antara absorbansi  terhadap  panjang  gelombang terdapat  tiga  puncak  absorbansi  pada panjang gelombang 223,00 nm ; 223,00 nm; 224,00  nm  dengan  masing-masing  nilai absorbansi  1,710  ;  2,071  ;  1,483. Berdasarkan  hasil  ini  variasi  massa  grafit dengan perlakukan Blender pergerakan dan getaran  yang  kuat  mampu  mengekfoliasi grafit  dengan  baik  sehingga  terbentuk material  GO.  Tetapi  ketika  massa  grafit
terlalu  banyak  Blender  semakin  sulit membentuk GO.
Gambar 1.B merupakan hasil untuk metode
LPE dengan
perlakuan Ultrasonifikasi  dengan    variasi  massa  1 gram,  1,5  gram  dan  2  gram.    Tiga  puncak absorbansi  yang  teramati  berada  pada panjang  gelombang  yang  sama  223,00  nm dengan  masing-masing  nilai  absorbansi 1,478 ; 1,571 ; 1,588. Hal ini mengindikasi bahwa  pada  variasi  massa  dan  perlakuan dengan ultrasonifikasi,
mampu
mengekfoliasi  grafit  juga  bahkan  semakin besar massa grafit yang digunakan semakin banyak material GO yang diperoleh.
Hasil  untuk  metode  LPE  dengan perlakuan Blender dilanjutkan Ultrasonifikasi  dengan    variasi  massa  1 gram,  1,5  gram  dan  2  gram  dapat  dilihat pada  gambar  1.C.  Grafik  perbandingan spektrum  ini  memperlihatkan  puncak absorbansi  yang  sama  pada  posisi  panjang gelombang 223 nm dengan masing-masing nilai  absorbansi1,574  ;  1,450  ;  1,547 (Gambar 1.D.). Pengaruh variasi massa dan perlakuan  blender  setelah  ultrasonifikasi meningkatkan  jumlah  GO  untuk  massa  1 gram,  tetapi  menurunkan  jumlah  GO  pada massa  1,5  gram  dan  2  gram.  Hasil  ini memperkuat  hasil  dari  variasi  massa  dan perlakukan Blender yang dapat
meningkatkan  jumlah  GO  hasil  eksfoliasi tetapi  ketika  massa  grafit  terlalu  banyak semakin sulit terbentuk GO.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil karakterisasi sampel hasil sintesis termasuk GO dengan rentang panjang gelombang 223 nm  sampai  224  nm dengan  jenis graphene
multilayer [6-7][12-15]. Pengaruh variasi massa dan perlakuan yaitu blender , ultrasonifikasi dan blender  +  ultrasonifikasi  terhadap  hasil sintesis  GO  berupa  nilai  absorbansi  secara berturut-turut  diperoleh  1,710  ;  2,071  ; 1,483  untuk  perlakuan  blender,  1,478  ; 1,571; 1,588 untuk perlakuan ultasonifikasi, dan  1,574  ;  1,450  ;  1,547  untuk  perlakuan blender + ultrasonifikasi. Berdasarkan hasil ini sintesis variasi massa dengan  perlakuan blender  dapat  meningkatkan  jumlah  GO yang  dihasilkan dari  eksfoliasi  grafit  tetapi ketika massa grafit terlalu banyak, perlakuan Blender semakin sulit membentuk GO. Hal yang sama ditemukan pada  variasi  massa  dengan  Blender  yang dilanjutkan dengan perlakuan ultrasonifikasi. Sedangkan hasil dari variasi massa  dengan  ultrasonifikasi  menunjukkan GO meningkat dengan stabil.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  disarankan  bahwa  untuk
peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  menambah variasi  massa  karbon  agar  diketahui  batas pemakaian,  perlu  dilakukan  penelitian berikutnya  menggunakan furnace dengan variasi  suhu dan  waktu  untuk  pembakaran tongkol  jagung,  perlu  dilakukan  penelitian berikutnya menggunakan larutan pengencer lain  seperti  :  Etanol.  Serta  perlu  adanya kajian parameter fisika lainnya yang belum diuji  dalam  penelitian  ini  seperti  sifat elektronik dan sifat mekanik GO .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Harahap,  2018. Sintesis  Grafena dari  Oksidasi  Grafit  dan  Reduksi Oksida Grafit Menggunakan Reduktor Asam Sitrat .Skripsi.Universitas  Sumatera Utara.Medan. 2. Johannes,A.Z..2018. Simulasi Perubahan Densitas Muatan Adsorbsi Atom Hidrogen – Graphene  dengan  Teori  Fungsi Kerapatan .Jurnal  Fisika  :  Fisika Sains  Dan  Aplikasinya,3  (2),179- 184.
3. Shao G, Lu Y, Wu F, Yang C, Zeng F,  Wu  Q.  2012. Graphene  oxide: the  mechanisms  of  oxidation  and exfoliation .  J.  Mater.  Sci.  47(10):
4400-4409
4. Stankovich S, Dikin DA, Piner RD, Kohlhaas KA, Kleinhammes A, Jia Y,  Wu  Y,  Nguyen  ST,  Ruoff  RS. 2007. Synthesis  of  graphene-based nanosheet  via  chemical  reduction of exfoliated graphite oxide .
Carbon. 45(7): 1558-1565.
5. Zhu Y, Murali S, Cai W, Li X, Suk JW,  Potts  JR,  Ruoff  RS.  2010.
Graphene  and  graphene  oxide: synthesis, properties, and applications .  Adv.  Mater.  22(46): 3906-3924. 6. Rafitasari, Y.2016. Sintesis Graphene  Oxide  Dan  Reduced Graphene Oxide.   SNF2016 Vol.V OKTOBER 2016.
7. Cahyani,2018. Sintesis Graphene Oxide  Berbahan  Dasar  Graphite Limbah Baterai Zinc-Carbon Dalam  Fase  Cair  Menggunakan Frekuensi Audiosonik Dan Ultrasonik. Skripsi . Universitas
Negeri Yogyakarta.
8. Darminto.dkk.2018. Pengembanga n  Bahan  Karbon  Dari  Biomassa . ITS Press.Surabaya.
9. Amiruddin,H.2016. Modifikasi Permukaan  Karbon  Aktif  Tongkol Jagung (Zea Mays) Dengan Hno3, H2so4,  Dan  H 2 O 2 Sebagai  Bahan Elektroda  Superkapasitor .Skripsi.
Universitas Hasanuddin. Makassar. Negeri Yogyakarta.
10. Prakoso,dkk.2016.
Pengaruh
Variasi  Lama  Waktu Ultrasonikasi Terhadap  Spektrum  Absorbansi Optik  Graphene  Oxide  (GO)  Dari Bahan  Pensil  2B  Yang  Disintesis Menggunakan  Metode  Elektrolisis . Jurnal.FMIPA Universitas
Negeri Yogyakarta.
11. Fikri,dkk,2016. Pengaruh Variasi Konsentrasi  Surfaktan  Dan  Waktu Ultrasonikasi  Terhadap  Sintesis Material Graphene Dengan Metode Liquid Sonification Exfoliation Menggunakan Tweeter Ultrasonication  Graphite  Oxide Generator. Jurnal.FMIPA  UNY. 12. Astuti,2017. Pengaruh Variasi Massa Karbon Sekam Padi Terhadap Sintesis Material Graphene  Oxide  Dengan  Metode Liquid Phase Exfoliation
Menggunakan  Blender,  Sonifikasi, Dan Blender+Sonifikasi Berdasarkan Uji Uv- Vis .Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta. 13. Rahmawati,2017. Sintesis Dan Karakterisasi  Material  Graphene
Oxide  Berbahan  Dasar  Limbah Karbon Baterai Znc Menggunakan Kombinasi  Metode  Liquid-Phase Exfoliation  Dan  Radiasi  Sinar-X Dengan  Variasi  Waktu  Radiasi Berdasarkan Uji UV-Vis Spektrofotometer .Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
14. Wisnuwijaya,2017. Preparasi  Dan Sintesis  Graphene  Oxide  Dengan Metode Liquid Sonication Exfoliation  Dan  Random  Collision Marbles  Shaking  Dengan  Bahan Dasar  Graphite  Limbah  Baterai Zinc-Carbon Berdasarkan Uji Spektrofotometer  UV-Vis .Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 15. Rohman,2018. Pengaruh Variasi
Lama  Pengeringan  Dan  Volume
Larutan Graphene Oxide Berbahan Dasar  Abu  Sekam  Padi  Terhadap Kuat  Tekan  Dan  Porositas  Bata Ringan  Jenis  Cellular  Lightweigt Concrete. Universitas Negeri Yogyakarta. 16. Haluti,2014. Pemetaan Potensi Limbah  Tongkol  Jagung  sebagai Energi  Alternatif  Di  Wilayah Provinsi Gorontalo .Tesis.Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.